또한 , 이러 한 니켈 함유 고체 3 . 2 gm , 3 PN 중 5 중량 % 리간드 A 용액 80 gm , 및 무수 ZnCl 2 0 . 50 gm 을 , 자기 교반 막대 를 함유 하 는 병 반응기 에 위치 시켜 , 이러 한 질소 충전 된 건 조 박스 에서 니켈 착 물 을 제조 하 였 다 . 니켈 함유 고체 는 이러 한 반응 혼합물 에 가용성 이 아니 었 다 . 그 다음 , 자기 교반 하 면서 , 반응 혼합물 을 80 ℃ 로 급속 가열 하 고 , 여과 된 샘플 을 30 분 후 에 이러 한 반응 혼합물 로부터 배출 시키 면 , UV 가 시 또는 LC 분석 에 따라 , 3 PN 에 용해 된 리간드 A 의 니켈 착 물 로서 1460 ppm 의 니켈 을 함유 하 는 것 으로 밝혀졌 다 . 예 를 들 어 , 380 나노미터 의 파장 에서 의 흡수량 에 의해 가용성 2 가 니켈 착 물 ( 리간드 A ) Ni ( η 3 - C 4 H 7 ) C ≡ N - ZnCl 2 를 검출 하 는 보정 된 흡수 방법 을 사용 하 였 다 . 이러 한 흡수 방법 은 전체 가용성 니켈 의 경우 LC 분석 에 대해 보정 되 었 다 .